-32- 



Mineralogie. 



Bezeich- 

 nung im 

 Diagramm 



Bedeutimg des Punktes 



Zusammensetzung in 

 Gewichts-% 



Ne bezw. Cg An 



Temperatur 



A 



T> J 



Schmelzpunkt Cg . . . . 

 Schmelze im Gleichgewicht 



mi-f r^fY-TVTiGpVilrrici'fillo nun 

 ^g~lVll&LIliliio UaJ.it! U UHU 



Ne-Mischkristallen C 



1 

 1 



100 



» 



29 





1526° 



c 1 



Ne-Mischkristalle, im 

 Gleichgewicht mit B und 

 Cg-Mischkristallen D 



I 



95 



5 





' 1352° 



D { 

 E { 



V 



Cg-Mischkristalle, im Gleich- 

 gewicht mit B und C 

 Umkehrbare Umwandlung 

 Ne ^^^>- Cg 



| 82 

 } 100 



18 





1248° 



/ 



'( 



UcbcttLlg Lü IN c lVllöLilivliotttilo, 



im Gleichgewicht mit Eu- 

 tektikum G und gesättigten 

 An-Mischkristallen M 





65 



35 







G 



Eutektikum 





55 



45 





1304° 



M | 



Gesättigte An-Mischkristalle, 

 im Gleichgewicht mit G 

 und F 





> » 



98 







e: 



Schmelzpunkt An ... . 







100 



1550° 



In den Nephelinmischkristallen Ne bis Ne 65 An 35 (die Indizes geben Ge- 

 wichtsprozente an) deutliche Änderung der Doppelbrechung von — 0,004 

 durch (bei Ne 77 Au 23 ) bis + 0,002. 



Der natürliche Nephelin (ein Mischkristall von NaAlSi0 4 , KAlSi0 4 

 und Si0 2 ) von Magnet Cove schmilzt schon unter 1370° und kristallisiert zu 

 Nephelin, ohne die Cg-Modifikation zu zeigen. Natürlicher, an Anorthit ge- 

 sättigter Nephelin (35% An) wurde bisher nicht gefunden; den Höchstgehalt 

 führt ein von Morozewicz analysierter Nephelin vom Vesuv mit 11% An 

 (2,20% CaO). 



Die durch Mischkristallbildung veränderliche Umwandlungstemperatur 

 Nephelin — Carnegieit kann einstweilen als Fixpunkt des geologischen Thermo- 

 meters nicht verwendet werden, wenn auch der Umstand, daß Cg in der Natur 

 last völlig zu fehlen scheint, besondere Beachtung verdient. 



H. B. Boeke. 



